— 86 — 



posto. Le condizioni dell'esperienza sono in questo modo pienanaente realizzate. 

 Con un orologio veniva misurato l'intervallo di tempo fra la fusione dei 

 due granellini sopra indicati. 



Le sostanze adoperate a questo scopo erano: 



1) L' Uretano fondente a 49°. 



2) L'Acido palmitico » 62°. 



L' esperienza ha dato per t i seguenti valori medie di molte misure : 



Calcare f = 16= 



Tartaro i = 20 



Travertino t — 22 



Lava t = 28 



Trachite , t = Z2 



Peperino i = 56 



Terracotta i = 47 



Tufo t==100 



Prima di procedere avanti nei calcoli, occorre dimostrare la rapida con- 

 vergenza delle due serie che entrano in (t) (^). Prendo ad es. la lava; si 

 hanno per essa i seguenti valori: 



ic,d= 1.4669 «X = 1.4105 = 1.9895 A. = 1.3145 



ad= 4.6796 «,= 4.4996 = 20.2466 Aj= 0.4444 



uj= 7.8345 «3 = 7.5332 «3»= 56.7487 A3 = 0.2508 



«4C?= 10.9818 «4 = 10.5594 «4" = 111 5014 A4 = 0.1849 



/i,p= 1.838 /J, = 0.9239 jS.^ = 0.8535 Bi = 0.4291 



^,p= 3.466 ^8= 1.7417 /J2» = 3.0835 6^=- 0.1615 



^>Q= 5.058 /J3= 2.5417 /J,' = 6.4603 63= 0.0912 



/^4?= 6.640 3 3367 §4.^= 11.1342 B4 =— 0.0605 



L' andamento di questi termini giustifica l' ipotesi fatta da principio, di 

 poterci cioè arrestare ai primi termini delle due serie (i). Venendo ora ai 

 calcoli finali per mezzo delle equazioni {rj) {d) (w) si ottengono i seguenti 

 risultati. Le f/ e (> sono date piti sopra. 



Tabella per la conduttività interna. 



Calcare . . 



. . ad = 



1.5037 



a 





1.4599 



0" 





2.1313 







1.863 







0.9183 



^« 





0.8342 



Tartaro . . 



. ad = 



1.4749 



a 





1.4460 



«2 





2.0909 







1.841 







0.9048 







0.8186 



Travertino . 



. ad = 



1.4698 



a 





1.4761 







2.1788 





= 



1.835 



? 





0.9024 







0.8144 



Lava . . . 



. ad — 



1.4669 



a 





1.4105 







1.9895 





§Q = 



1.838 







0.9238 







0.8534 



Trachite . . 



. . ad = 



1.4071 



a 





1.4521 



a' 





2.1086 





?Q = 



1.797 







0.9547 



^» 





0.9115 



Peperino . . 



. . ad = 



1.3078 



a 





1.2551 



n« 





1.5752 





^Q = 



1 737 



§ 





0.8550 



P' 





0.7310 



Terracotta . 



. ad — 



1 3003 



a 





1.3228 



a' 





1.7448 





= 



1.723 



§ 





0.8534 







0.7283 



Tufo . . . 



. ad = 



1.1583 



a 





1.1847 







1.4034 





^Q = 



1 667 







0.8823 







0.7784 



(') Nota precedente. 



